Source: http://docplayer.fi/3791362-Suomen-rakentamismaarayskokoelma.html
Timestamp: 2017-12-12 04:57:01+00:00
Document Index: 275113

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA PE-putkien liittimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus PE-putkien liittimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rakennustuotteiden hyväksynnästä 13 päivänä maaliskuuta 2003 annetun lain (230/2003) 10 :n sekä 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 13 :n nojalla PE-putkien liittimet tyyppihyväksynnässä noudatettavaksi seuraavat ohjeet. Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Asuntoministeri Jan Vapaavuori Yli-insinööri Timo Huhtaluoma
2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Rakennetun ympäristön osasto Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä PE-putkien liittimien tyyppihyväksyntä Ohjeet 2008 Sisällys l SOVELTAMISALA 2 RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET 3 HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET 3.1 Rakenne 3.2 Materiaalit 3.3 Soveltuvuus järjestelmäkäyttöön 3.4 Testausseloste 4 KOEMENETELMÄT 4.1 Rakenne 4.2 Materiaalit 4.3 Soveltuvuus järjestelmäkäyttöön 5 TYYPPITARKASTUS- JA KOKEET 5.1 Asiakirjojen tarkastus 5.2 Tyyppikokeet 6 LAADUNVALVONTA 6.1 Yleistä 6.2 Sisäinen laadunvalvonta 6.3 Ulkopuolinen laadunvalvonta 6.4 Laadunvalvontasopimus 7 MERKITSEMINEN 8 HAKEMUKSESSA ESITETTÄVÄT TIEDOT LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 KOEMENETELMÄT RASKASMETALLIEN LIUKENEMINEN KOEMENETELMÄ LAADUNVALVONNAN TESTAUKSET VIITTAUKSET 2
3 1 SOVELTAMISALA Nämä ohjeet koskevat kiinteistöjen kylmävesilaitteistoihin asennettavien polyeteeniputkien (PE) liittimien tyyppihyväksyntää. Näissä ohjeissa liittimellä tarkoitetaan mekaanista liitintä, joka kiinnittyy putkeen liittimen puristusosilla. Liitin tiivistyy putkeen puristusrenkaalla, O-renkaalla tai vastaavalla tiivisteellä. Liittimessä voi olla putken sisään tuleva tukiholkki. Nämä ohjeet kattavat liittimet, jotka soveltuvat käytettäväksi standardin SFS-EN ISO mukaisissa PE-putkissa. Putket ovat nimellisulkohalkaisijaltaan 20 mm 63 mm ja paineluokaltaan PN 10. Siltä osin kuin PE-putkien liittimien ominaisuuksia ei voida osoittaa harmonisoituun tuotestandardiin tai eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään perustuvalla CE-merkinnällä, liittimille voidaan myöntää tyyppihyväksyntä koskien kaikkia näissä ohjeissa mainittuja ominaisuuksia. 2 RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET PE-putkien liittimiä koskevat seuraavat määräykset ja ohjeet: Suomen rakentamismääräyskokoelman osat: D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET Liittimen on täytettävä tässä luvussa ja standardissa SFS-EN ISO esitetyt vaatimukset ominaisuuksista, jotka on esitetty liitteen 1 taulukossa Rakenne Pinnat Liittimen pinnoissa ei saa olla epätasaisuutta eikä teräviä reunoja Mitat Liittimen nimellishalkaisijan tulee vastata standardin SFS-EN ISO mukaista PE-putken nimellisulkohalkaisijaa taulukon 1 mukaisesti. Putken seinämänpaksuus on PE-raaka-ainetyypin ja putken nimellispaineen PN 10 mukainen. Messinkisen liittimen muiden mittojen tulee täyttää standardin SFS-EN vaatimukset. Liittimen kierreliitännän tulee olla standardin SFS-EN mukainen. 3
4 Taulukko 1. Tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien PE-putkien liittimien ja niitä vastaavien standardin SFS-EN ISO mukaisten PE-putkien mitat. Liittimen nimellishalkaisija, d n mm PE-putken nimellisulkohalkaisija, d n mm Putken seinämänpaksuus, mm 1) 1) Putken seinämänpaksuus on PE-raaka-ainetyypin ja putken nimellispaineen PN 10 mukainen. 3.2 Materiaalit Messinkiset liittimet Materiaalikoostumus Valmistajan tulee antaa selvitys liittimen materiaaleista. Messinkiosien tulee olla valmistettu kupariseoksista, jotka ovat kupariseostuotteita koskevan teknisen spesifikaation CEN/TS mukaisia. Raskasmetallien liukeneminen Testattaessa liitteen 2 mukaisesti saa liuenneen kadmiumin kokonaismäärä kahdessa osatestissä (9. ja 10. vuorokausi) olla kummassakin enintään 2 µg. Liuenneen lyijyn sallittu kokonaismäärä riippuu liittimen nimelliskoosta taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 2. Liuenneen lyijyn sallittu keskimääräinen kokonaismäärä kahdessa osatestissä (9. ja 10. vuorokausi). Liittimen nimellishalkaisija, d n mm Lyijymäärä µg Sinkinkadonkestävyys Standardin SFS-EN ISO 6509 mukaisessa testauksessa saa messinkisen liittimen veden kanssa kosketuksiin joutuvan materiaalin sinkinkadon syvyyden keskiarvo olla enintään 200 µm ja maksimiarvo enintään 400 µm Muoviset liittimet Kelpoisuus talousveden johtamiseen Liittimen veden kanssa kosketuksiin joutuvien osien koostumustietojen tulee täyttää voimassa olevat vaatimukset lisäaineiden osalta. 3.3 Soveltuvuus järjestelmäkäyttöön Liittimien ja PE-putkien muodostaman putkijärjestelmän tulee täyttää standardin SFS-EN ISO vaatimukset kohdassa esitettävin poikkeuksin. Putkijärjestelmässä veden jatkuva lämpötila voi olla enintään 20 C sekä mitoituspaine (enimmäiskäyttöpaine) 1 MPa (10 bar). 4
5 3.3.1 Tiiviys alipaineessa Jos vaihtoehtoisena kokeena ulkoisen ylipaineen tiiviyskokeelle on suoritettu tiiviyskoe alipaineella, saa alipaineen muutos kokeen aikana olla enintään 0,05 bar. 3.4 Testausseloste Testauslaitos antaa testausselosteen, jossa esitetään tyyppitarkastuksen tulokset ja todetaan kohtien mukaisesti tuotteen vaatimustenmukaisuus. 4 KOEMENETELMÄT Liittimet testataan tässä luvussa ja liitteen 1 taulukossa 1 esitetyillä koemenetelmillä ja näytemäärillä. 4.1 Rakenne Tarkastetaan liittimen rakenne, pinnat. Lisäksi tarkastetaan liittimen mitat ja niiden yhdenmukaisuus kohdassa 3.1 mainittujen standardien ja tuotepiirustusten kanssa. 4.2 Materiaalit Messinkiset liittimet Arvioidaan valmistajan antamat materiaalikoostumustiedot. Tarvittaessa suoritetaan analyysi. Raskasmetallien liukeneminen Testaus suoritetaan liitteen 2 mukaisella koemenetelmällä. Sinkinkadonkestävyys Testaus suoritetaan standardin SFS-EN ISO 6509 mukaisesti Muoviset liittimet Kelpoisuus talousveden johtamiseen Tarkastetaan liittimen veden kanssa kosketuksiin joutuvien osien koostumustiedot ja verrataan niitä voimassa oleviin vaatimuksiin lisäaineiden osalta. Muut ominaisuudet Muovisten liittimien muut ominaisuudet testataan materiaalille soveltuvin osin standardin SFS-EN ISO koemenetelmin. 5
6 4.3 Soveltuvuus muoviputkijärjestelmään Liittimen soveltuvuus PE-putkijärjestelmään (liitoksen tiiviys ja mekaaninen lujuus erilaisissa rasituksissa) testataan liitteen 2 taulukon 1 mukaisilla koemenetelmillä. Koemenetelmät ovat standardin SFS-EN ISO mukaisia. Vaihtoehtoisena kokeena ulkoisen ylipaineen tiiviyskokeelle voidaan suorittaa tiiviyskoe alipaineella standardin SFS-EN mukaisesti liitteen 1 taulukossa 1 esitetyillä koearvoilla. 5 TYYPPITARKASTUS Tyyppitarkastuksessa testauslaitos selvittää tuotteen vaatimustenmukaisuuden tyyppihyväksyntää varten. 5.1 Asiakirjojen tarkastus Liittimistä toimitetaan testauslaitokselle seuraavat asiakirjat: a) Selvitys liittimistä ja niiden rakenteesta tuoteluettelo, josta ilmenee tuotetunnukset ja koot tuotepiirustukset materiaalitodistus valmistustapa. b) Mahdolliset liittimille tehdyt aikaisemmat hyväksynnät ja testaukset, joihin hakija haluaa viitata. c) Selvitys liittimien käytöstä käyttötarkoitus mahdolliset käyttörajoitukset. d) Liittimiä koskevat ohjeet asennusohjeet käyttö- ja huolto-ohjeet selvitys kierrätettävyydestä. 5.2 Tyyppikokeet Testauslaitoksen tekemiin tyyppikokeisiin valitaan näytteet testauslaitoksen ohjeiden mukaan. Näytteet otetaan jokaisesta tyyppihyväksyttävästä liitinkoosta liitteen 1 mukaisesti. Näytteet testataan luvussa 4 mainittujen koemenetelmien mukaisesti. Näytteet asennetaan valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. Kaikki testaustulokset kirjataan testausselosteeseen, josta tulee ilmetä luvussa 3 esitettyjen vaatimusten täyttyminen. 6
7 6 LAADUNVALVONTA 6.1 Yleistä Tyyppihyväksyntä edellyttää valmistajan omaa sisäistä laadunvalvontaa. Valmistajalla on oltava kirjallinen kuvaus sisäisestä laadunvalvontamenettelystä Lisäksi valmistajan tulee sopia jatkuvasta ulkopuolisesta laadunvalvonnasta tyyppihyväksyntäpäätöksen antajan hyväksymän laadunvalvojan kanssa. Laadunvalvojalla on oikeus ulkopuolisen valvonnan yhteydessä tutustua valmistajan suorittaman sisäisen laadunvalvonnan asiakirjoihin sekä tuotteen valmistus- ja varastointipaikkoihin. Jos tyyppihyväksynnän saaja ei ole liittimien valmistaja, hän huolehtii siitä, että laadunvalvoja saa tiedot valmistajan sisäisen laadunvalvonnan asiakirjoista. Jos tyyppihyväksyttyjen liittimien laadussa tai valmistuksessa mukaan lukien asennusmenetelmät ja -tarvikkeet tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa tuotteen tyyppihyväksyttyihin ominaisuuksiin, on valmistaja velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti etukäteen tästä hyväksynnän antajalle ja laadunvalvojalle. Uusintatestausten tarve määritetään tekniseen spesifikaatioon CEN/TS perustuen. 6.2 Sisäinen laadunvalvonta Valmistaja on velvollinen osoittamaan kirjallisesti kuvattujen menettelyjen ja ohjeiden avulla että tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvat liittimet täyttävät vaatimukset ja että ne vastaavat tyyppitarkastettuja liittimiä. Valmistajan suorittaman sisäisen laadunvalvonnan testaukset tehdään vähintään liitteen 3 taulukossa 1 esitetyssä laajuudessa. Testaus- ja tarkastustietojen lisäksi sisäisen laadunvalvonnan pöytäkirjoista tulee selvitä raaka-ainetodistukset ja kunkin valmistuserän valmistusajankohta. Valmistajan säilyttää vähintään 10 vuotta suorittamansa laadunvalvonnan asiakirjat. Valmistajalla tulee olla tarkoituksenmukainen menettely reklamaatioiden vastaanottamista ja käsittelyä varten. Valmistaja huolehtii siitä, että liittimiä, jotka eivät täytä tyyppihyväksyttyjen ominaisuuksien vaatimuksia, ei myydä eikä luovuteta tyyppihyväksyntämerkillä varustettuina. 6.3 Ulkopuolinen laadunvalvonta Ulkopuoliseen laadunvalvontaan kuuluu valmistajan sisäisen laadunvalvonnan katselmus, näytteenotto ja näytteiden testaukset. Ulkopuolinen laadunvalvonta suoritetaan vähintään kerran vuodessa. Valmistajan sisäisen laadunvalvonnan tarkastukseen kuuluu laadunvalvonnan asiakirjat testauslaitteet sekä niiden ja mittauslaitteiden kalibrointi varastointi, pakkaaminen ja lopputuotteen toimittaminen. Näytteet otetaan valmistajan varastosta niin, että ne edustavat valmistajan tuotantoa. Näytteiden testaukset tehdään vähintään liitteen 3 taulukossa 2 esitetyssä laajuudessa. 7
8 Laadunvalvoja raportoi laadunvalvonnan tuloksista liittimien valmistajalle. Jos laadunvalvonnassa ei ole havaittu puutteita niin laadunvalvoja toimittaa yhteenvetoraportin tyyppihyväksynnän saajalle ja hyväksynnän antajalle. Jos tarkastuskäynnin yhteydessä liittimissä todetaan puutteita tai virheitä tai jos muutoin on aihetta epäillä tuotteen ominaisuuksien muuttuneen, laadunvalvojan on ilmoitettava asiasta välittömästi valmistajalle, päätöksen saajalle ja antajalle. 6.4 Laadunvalvontasopimus Valmistajan ja laadunvalvojan tulee sopia ulkopuolisesta laadunvalvonnasta ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä. Sopijapuolet määrittelevät yhdessä hyväksynnän antajan kanssa laadunvalvontasopimuksen tarkan sisällön tuotekohtaisesti. Sopimuksesta tai sen liitteistä on käytävä selville seuraavat asiat: laadunvalvonnan piiriin kuuluvat tuotteet ja niiden valmistuspaikat tuotteita ja niiden ominaisuuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot laadunvalvonnan tarkoitus ja sisältö valmistajan velvollisuudet (valmistajan sisäinen laadunvalvonta, ilmoitusvelvollisuus tuotteen raaka-aineissa, valmistuksessa tai laadussa tapahtuvista muutoksista, laadunvalvonnan vastuuhenkilö) laadunvalvojan velvollisuudet (laadunvalvojan suorittama valvonta ja raportointi valmistajalle ja hyväksynnän antajalle, valvonnasta vastaavan yhteyshenkilö) kustannusperusteet muutokset sopimukseen ja sen liitteisiin sopimuksen voimassaoloaika muut ehdot. 7 MERKITSEMINEN Tuotteet merkitään standardin SFS-EN mukaisesti. Tuote on lisäksi merkittävä tyyppihyväksyntämerkillä sekä muilla tyyppihyväksyntäpäätöksessä edellytetyillä merkinnöillä. 8 HAKEMUKSESSA ESITETTÄVÄT TIEDOT Tyyppihyväksyntää voidaan hakea käyttäen vapaamuotoista hakemusta tai hakulomaketta. Hakemuksessa ja sen liitteissä on ilmoitettava seuraavat asiat: hakija (yrityksen nimi ja yhteystiedot) valmistaja (yrityksen nimi ja yhteystiedot) valtakirja, jos hakija on muu kuin tuotteen valmistaja hakijan asiaa hoitavan yhteyshenkilön yhteystiedot tiedot tuotteesta ja sen valmistuksesta selvitys sisäisestä laadunvalvonnasta kohdan 3.4 testausseloste mahdolliset muut selvitykset tuotteen kelpoisuudesta tuotetta koskevat asennusohjeet tuotetta koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet selvitys tuotteen CE-merkintätilanteesta. 8
9 LIITE 1 KOEMENETELMÄT Taulukko 1. PE-putkien liittimien tyyppitestauksessa testattavat ominaisuudet ja näytteiden lukumäärä. Ominaisuus Standardi/ testausmenetelmä Testattavat näytteet Rakenne, pinnat ja mitat Tämän ohjeen kohta kpl /koko, kaikki koot Materiaalikoostumus 1) Kem. analyysi 1 kpl/koko, 1 koko Raskasmetallien liukeneminen 1) Liite kpl/koko, 1 koko Sinkinkadonkestävyys 1) SFS-EN ISO kpl/koko, 1 koko Kelpoisuus talousveden johtamiseen 2) lisäaineluettelot 2) - Muut ominaisuudet 3) SFS-EN ISO ) CEN/TS , taulukko 4 3) Putkijärjestelmä Koearvot SFS-EN ISO Tiiviys ylipaineessa SFS-EN 715 taivutuksessa SFS-EN 713 ulkopuolisessa ylipaineessa 4) SFS-EN 911 alipaineessa 4) 5) SFS-EN Vetokuormituksen kestävyys SFS-EN 712 Kunkin ominaisuuden testaus: 3 näytettä/koko, kaikki koot, taivutuskoe: pienin ja suurin koko sekä lisäksi yksi muu koko. 1) Messinkiset liittimet 2) Muoviset liittimet: lisäaineluettelot KTM:n asetus 953/2002 (direktiivi 2002/72/EY) ja suositukset elintarvikkeen kanssa kosketuksiin tuleville polymeereille. 3) Muoviset liittimet testataan materiaalille soveltuvin osin standardin SFS-EN ISO mukaisilla testausmenetelmillä. Näytemäärä valitaan teknisen spesifikaation CEN/TS perusteella. 4) Vaihtoehtoisia kokeita. 5) Alipainekokeen koearvot: lämpötila 23 ºC, koeaika 1 h, koepaine -0,8 bar. 9
10 LIITE 2 RASKASMETALLIEN LIUKENEMINEN KOEMENETELMÄ Liittimen materiaaleista, jotka joutuvat kosketuksiin veden kanssa, testataan raskasmetallien (kadmium ja lyijy) liukeneminen. Testaus suoritetaan käyttämättömälle liittimelle 10 vuorokauden testillä. Testiliuos Testiliuos (synteettinen talousvesi) valmistetaan punnitsemalla 50 mg NaCl, 50 mg Na 2 SO 4 ja 50 mg CaCO 3 (kaikki p.a.-laatua) litraa kohti tislattua ja/tai ionivaihdettua vettä. Liuosta sekoitetaan ja siihen kuplitetaan CO 2 :a kunnes kaikki CaCO 3 on liuennut. Sen jälkeen liuokseen kuplitetaan ilmaa, samalla liuosta sekoittaen, kunnes ph on noussut arvoon 7,0 ± 0,1. Koska CaCO 3 liukenee hyvin hitaasti, on varmistuttava, että kaikki CaCO 3 on liuennut ennen ilman kuplittamista, muuten liuoksesta ei tule stabiilia. Testiliuos voidaan valmistaa myös punnitsemalla 50 mg NaCl, 50 mg Na 2 SO 4 ja 37 mg Ca(OH) 2 (kaikki p.a.- laatua) litraa kohti tislattua ja/tai ionivaihdettua vettä. Liuosta sekoitetaan kunnes Ca(OH) 2 on lähes liuennut ja siihen kuplitetaan CO 2 :a kunnes ph-arvo on alle 5. Sen jälkeen liuokseen kuplitetaan ilmaa, samalla liuosta sekoittaen, kunnes ph on noussut arvoon 7,0 ± 0,1. Tällä valmistusmenetelmällä saadaan suolat helpommin liukenemaan. Synteettinen talousvesi valmistetaan joko välittömästi ennen jokaista veden vaihtokertaa tai varmistetaan, että liuos on kirkas ja että sen ph on 7,0 ± 0,1 ainakin 4., 8. ja 9. vuorokauden vedenvaihdon yhteydessä. Liuoksesta otetaan nollanäyte 8. ja 9. vuorokauden vedenvaihdon yhteydessä. Analyysilaite Atomiabsorptiospektrometri varustettuna grafiittiuunilla tai muu riittävän herkkä mittauslaite. Mittauksen toteamisraja on oltava vähintään 0,5 µg/l kadmiumille (Cd) ja 5 µg/l lyijylle (Pb). Testausmenettely Liittimen osat, jotka joutuvat kosketuksiin talousveden kanssa, puhdistetaan rasvasta puhtaalla etanolilla. Tämän jälkeen liitin asennetaan testauspenkkiin ja sen kautta juoksutetaan vesijohtovettä yhden tunnin ajan liittimen virtaamalla 0,3 0,4 l/s. Liittimen virtausaukkoihin käytetään tulppia, jotka ovat väritöntä polyeteeniä tai päällystetty polyeteenikalvolla. Tulpat voivat olla muutakin materiaalia, kunhan niistä ei liukene kadmiumia tai lyijyä. Liitin huuhdellaan välittömästi synteettisellä talousvedellä täyttämällä se puoliksi ja ravistelemalla sitä noin puoli minuuttia, jonka jälkeen vesi kaadetaan pois. Heti sen jälkeen liitin täytetään synteettisellä talousvedellä niin, ettei liittimen sisälle jää ilmaa ja liitin tulpitetaan. Synteettisen talousveden annetaan olla näyteliittimessä 1 vrk, jonka jälkeen se tyhjennetään, veden määrä mitataan ja liitin täytetään uudelleen. Synteettinen talousvesi vaihdetaan liittimeen 1., 2., 3., 4., 7., 8. ja 9. vuorokauden jälkeen. Tarkistetaan, että liittimestä tyhjentyvä vesimäärä pysyy vakiona (± 10 %). 8. ja 9. vuorokauden jälkeen vaihdetuista vesinäytteistä (testiaika 9 ja 10 vuorokautta) analysoidaan kadmium ja lyijy. Mitatut pitoisuudet vähennettynä nollanäytteiden vastaavilla pitoisuuksilla ilmoitetaan tuloksissa (µg/l). Lisäksi ilmoitetaan pitoisuuksista ja liittimen vesitilavuudesta lasketut kadmiumin ja lyijyn kokonaismäärät (µg) sekä liittimen vesitilavuus litroina. 10
11 LIITE 3 LAADUNVALVONNAN TESTAUKSET Taulukko 1. PE-putkien liittimien valmistuksen sisäisen laadunvalvonnan tarkastukset ja niiden vähimmäislaajuus. Tarkastus 1) Tarkastuslaajuus 1) Materiaalien vastaanottotarkastus Valmistusprosessi Jokainen vastaanotettu erä, kaikki materiaalitodistukset, tarkastukset sekä havaitut poikkeamat kirjataan Valmistusprosessin eri vaiheissa tarkastuslaajuuden on oltava niin kattava, että tuotteiden pysyvä laatu varmistuu. 1) Määrityksessä noudatetaan teknisistä spesifikaatiota CEN/TS Taulukko 2. PE-putkien liittimien valmistuksen ulkopuolisessa laadunvalvonnassa testattavat ominaisuudet ja niiden vähimmäislaajuus. Ominaisuus Standardi/ testausmenetemä Testauslaajuus Rakenne, pinnat ja mitat Tämän ohjeen kohta kpl/koko, 2 kokoa/vuosi. Testattavia kokoja vaihdetaan vuosittain Materiaalikoostumus Kem. analyysi 1 kpl /1-2 vuotta Sinkinkadonkestävyys SFS-EN ISO 6509 Testaustarve arvioidaan kem. analyysin perusteella Muoviset liittimet SFS-EN ISO ) CEN/TS , taulukko 16 1) Putkijärjestelmä Koearvot SFS-EN ISO Tiiviys ylipaineessa SFS-EN 715 Vetokuormituksen kestävyys SFS-EN 712 Kumpikin koe: 3 kpl/koko, 2 kokoa/vuosi. Testattavia kokoja vaihdetaan vuosittain Merkinnät Tämän ohjeen 7. luku Yllä mainitut näytteet 1) Muovisten liittimien standardin SFS-EN ISO mukaisten testausmenetelmien valinnassa ja näytemäärissä noudatetaan materiaalille soveltuvin on teknisistä spesifikaatiota CEN/TS
12 LIITE 4 VIITTAUKSET 1. SFS-EN Muoviputkijärjestelmät talousveden johtamiseen. Polyeteeni (PE). Osa 1: Yleistä. 2. SFS-EN Muoviputkijärjestelmät talousveden johtamiseen. Polyeteeni (PE). Osa 2: Putket. 3. SFS-EN Muoviputkijärjestelmät talousveden johtamiseen. Polyeteeni (PE). Osa 3: Putkiyhteet. 4. SFS-EN Muoviputkijärjestelmät talousveden johtamiseen. Polyeteeni (PE). Osa 5: Soveltuvuus järjestelmäkäyttöön. 5. CEN/TS Plastics piping systems for water supply. Polyethylene (PE). Part 7: Guidance for the assessment of conformity. 6. SFS-EN :en Kupari ja kupariseokset. Putkiston osat. Osa 3: Muoviputkien puserrusliittimet. 7. SFS-EN :en Kupari ja kupariseokset. Putkiston osat. Osa 4: Kapillaari- tai puserrusliittimiin yhdistettävät muut liitintyypit. 8. CEN/TS Kupari ja kupariseokset. Yhteenveto kemiallisista koostumuksista ja tuotemuodoista. 9. SFS-EN ISO 6509:en Metallien ja niiden seosten korroosio. Messingin sinkinkadonkestävyyden määrittäminen. 10. SFS-EN 715:en Kestomuoviset putkistojärjestelmät. Pienihalkaisijaisten paineputkien ja putkiyhteiden vetokuormitusta kestävät liitokset. Tiiviyskoe sisäisellä vedenpaineella sisältäen päätyvoimia. 11. SFS-EN 712 Thermoplastics piping systems. End-load bearing mechanical joints between pressure pipes and fittings. Test method for resistance to pull-out under constant longitudinal force. 12. SFS-EN 713 Plastics piping systems. Mechanical joints between fittings and polyolefin pressure pipes. Test method for leaktightness under internal pressure of assemblies subjected to bending. 13. SFS-EN 911 Plastics piping systems. Elastomeric sealing ring type joints and mechanical joints for thermoplastics pressure piping. Test method for leaktightness under external hydrostatic pressure. 14. SFS-EN Plastics piping systems. Systems for hot and cold water. Test method for leaktightness under vacuum. 12